et d'histoire naturelle. 243 



en digestion pendant quelques jours, dans les acides les plus 

 forts , ne s'est dissoute qu'en fort petite quantite. 



2°. Ces acides, verses sur pierre pulve'rise'e, n'y ont produit 

 la moindre effervescence. L'acide muriatique n'a donne" aucune 

 exhalaison , mais il s'est teint en jaune, et il paroit avoir blanchi 

 davantage la partie indissoute. 



3°. Le prussiate de potasse pfe'cipite en bleu cette dissolution. 



4°. L'oxalate d'ammoniaque y produit un precipile abondant, 

 Wane , insoluble. 



5°. L'ammoniaque y produit un precipite jaumitre , et la potasse 

 caustique a cbaud dissout une petite partie de ce pre'eipite. 



6°. Pour y reconnoitre la presence du chrome, rendue pro- 

 bable soit par la couleur de la pierre, soit par sou gisement 

 au milieu des masses serpeatineuses et de diallage vert, j'ai foadu 

 la ligurite pulve'rise'e avec quatre fois sou poids de nitrate de 

 potasse , et j'ai tenu au rouge ce melange jusqu'a la decompo- 

 sition de l'acide; je l'ai delaye avec beaucoup d'eau, et j'ai 

 sature avec un acide la solution alcaline ainsi obtenue. L'ayant 

 ensuite essayeeavec diHerentes solutions me'talliques, je n'ai rien 

 observe qui put me faire soupconner la presence du chrome. 



Ces essais annoucent dans cette pierre la pre'sence de la chaux, 

 de l'alumine , de l'oxide de fer, et donhent lieu a croire que 

 la partie insoluble soit, en grande partie, composee de silice, 

 qui peut egalement etre en conibinaison soit avec l'alumiue , 

 soit avec d'autres terres, ce qu'il faut reconnoitre par des pro- 

 ce'de's plus eflicaces. On est de rnerne autorise a en exclure la 

 pre'sence du chrome, 



D'apres ces appercus, j'ai- proce'de , selon les methodes ordi- 

 naires, a i'analyse de la ligurite. 



i°. J'ai mele 100 grains de ligurite firiement pulverisee avec 

 320 grains de potasse caustique, et j'ai fait chauffer ce melange 

 dans un creuset d'argent jusqu'au rouge. La matiere n'a pas 

 laide a entrer en fusion; elle a pris une fonte liquide et d'une 

 transparence uniforme. J'ai retire, une demi-heureapres, le creuset 

 du feu : le melange , en se refroidissant , a pris une couleur ver- 

 riatre, non-seulement a sa surface, mais aussi dans l'interieur : 

 ilavoit acquis uuedurelecouside'rable,etetoitforlement adherent 

 aux parois du creuset. 



2 . L'eau chaude, jete'e a plusieurs reprises dans le creuset, 



